528 Gesammtsitzung 



auch der Chabasit eine, wenn gleich schwache Doppelbrechung zeigt, 

 deren Wahrnehmung nach Hrn. Des Cloizeaux durch die vielfachen 

 Verwachsungen der Individuen mit unregelmässiger Begrenzung 

 äusserst schwierig ist. „In den Zwillingskrystalien des Phacolith's aus 

 Irland und Böhmen ist die Vereinigung der Individuen regelmässiger 

 und man beobachtet eine schwache negative Doppelbrechung." (Des 

 Cloizeaux.) 



Laut gütiger brieflicher Mittheilung (23. Juni) hält Hr. v. Lang 

 es für möglich, „die schwache optische Zweiaxigkeit des australi- 

 schen Zeoliths durch einen Druck oder Spannung [welche vielleicht 

 grade mit den nach Sextanten vertheilten Zwiilingsstücken zu- 

 sammenhängt] zu erklären." Hr. Des Cloizeaux spricht sich in 

 einer gütigen Zuschrift vom 17. Juli dahin aus, dass die Entschei- 

 dung, betreffs des Krystallsjstems unseres Minerals ausschliesslich 

 durch krystallographische Untersuchung zu gewinnen sei, denn er 

 habe niemals gute optische Präparate von Krystallen des Phacoliths 

 oder des Chabasits darstellen können. Hr. Rosenbusch hatte die 

 dankenswerthe Güte, sich einer erneuten optischen Untersuchung 

 des australischen Phakoliths zu unterziehen, und berichtete mir da- 

 rüber, wie folgt (18. Juli): „Bei dem entschieden hexagonalen 

 Habitus der Krystalle erwartete ich bestimmt, in meinem Präparate 

 die bekannte Interferenzfigur zu sehen. Daher Avar ich nicht wenig 

 überrascht, im Nörrenberg'schen Polarisationsapparat ein Axenbild 

 zu finden, welches allerdings einem rhombischen Krystall mit sehr 

 kleinem Axenwinkel entsprechen würde. Indess war die Platte nur 

 an einer kleinen Stelle hinlänglich klar, von zahllosen Rissen und 

 Sprüngen durchsetzt, welche die Erscheinung nur sehr wenig prä- 

 cis hervortreten Hessen. Der scheinbare Axenwinkel ist zudem so 

 klein, dass ich mir denselben sehr wohl durch eine Anomalie, wie 

 sie Beryll, Turmalin u. s. w. oft zeigen, denken kann. In jedem 

 Falle muss ich betonen, dass das Ergebniss der optischen Unter- 

 suchung, wenigstens der meinigen, nicht der Art ist, dass man da- 

 raus eine Folgerung gegen das hexagonale System der Krystalle 

 ziehen kann." 



Das spec. Gew. des Phacolith's von Richmond bestimmte ich 

 = 2,135; es stimmt genau mit demjenigen der Krystalle aus 

 Schottland und aus Böhmen (Leippa) überein: 2,13 — 2,15. 



Den Wassergehalt bestimmte ich in zwei Versuchen = 21,08 

 und 21,51; indem die Hitze zuletzt bis zum Schmelzen des Mine- 



